Държавен вестник, бр. 91, 2012 г., стр. 31

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
оптимална влажност; уплътняване с вибрационни 
и статични валяци до достигане на проектната 
плътност, която трябва да е не по-малко от 95 % 
от максималната суха плътност, определена в 
лабораторни условия, чрез уплътняване по мо­
дифициран Проктор съгласно БДС EN 13286-2 
„Несвързани и хидравлично свързани смеси. 
Част 2: Методи за изпитване за определяне на 
лабораторната стандартна плътност и водно 
съдържание. Уплътняване по Проктор“.
4.2.2. Пластът от минералбетон съдържа ма­
териали със зърнометрия съгласно табл. 1, 2, 3 
и 4 и отговаря на следните изисквания:
а) коефициент на разнозърност – не по-ма­
лък от 10;
б) индекс на формата – не по-голям от 40 %;
в) стойност на показателя за носимоспособ­
ност (СВRmin ) – не по-малка от 80 %;
г) съдържание на хлориди – не повече от 8 %;
д) съдържание на сулфати – не повече от 4 %;
е) индекс на пластичност (Ip) – не по-голям 
от 4 %;
ж) показател на износване по „Лос Анже­
лос“ – не по-голям от 40 %;
з) показател за мразоустойчивост при три 
цикъла третиране с магнезиев сулфат – не по-
голям от 20 %.
Таблица 1
Фрак­
ция, 
mm
Отвор 
на си­
тата, 
mm
63
31,5
16
8
4
2
1
0 – 63
Пре­
мина­
ли 
ко­
личе­
ства,
%
100
 – 
85
55
65
35
50
22
40
15
35
10
20
0
100
 – 
85
55
68
35
60
22
47
16
40
9
35
5
100
 – 
90
50
75
30
60
20
45
13
35
8
25
5
Таблица 2
Фрак­
ция,
mm
Отвор 
на си­
тата,
mm
56
31,5
16
8
4
2
1
0 – 56
Пре­
мина­
ли ко­
личе­
ства,
%
100
 – 
85
55
65
35
50
22
40
15
35
10
20
0
100
 – 
85
55
68
35
60
22
47
16
40
9
35
5
100
 – 
90
50
75
30
60
20
45
13
35
8
25
5
Таблица 3
Фрак­
ция,
mm
Отвор 
на си­
тата,
mm
45
22,4 11,2
5,6
2
1
0,5
0 – 45
Пре­
мина­
ли ко­
личе­
ства,
%
100
 – 
85
55
65
35
50
22
40
15
35
10
20
0
100
 – 
85
55
68
35
60
22
47
16
40
9
35
5
100
 – 
90
50
75
30
60
20
45
13
35
8
25
5
Таблица 4
Фрак­
ция,
mm
Отвор 
на си­
тата,
mm
40
20
10
4
2
1
0,5
0 – 40
Пре­
ми­
нали 
коли­
чества,
%
100
 – 
85
55
65
35
50
22
40
15
35
10
20
0
100
 – 
85
55
68
35
60
22
47
16
40
9
35
5
100
 – 
90
50
75
30
60
20
45
13
35
8
25
5
4.3. Стабилизирането на банкетите с фрезован 
асфалтобетонен материал и кариерни отпадъци 
(стерили), обработени с полимерни химични 
добавки, обхваща горния пласт на банкетите на 
дълбочина около 0,10 m и включва операции, 
които се извършват в следната последователност:
4.3.1. Провеждане на лабораторни изследва­
ния за установяване на оптималното процентно 
съотношение на фрезования материал и стерила 
при изготвянето на смесите.
4.3.2. Определяне на оптималното количество 
на стабилизиращите добавки.
4.3.3. Получените смеси трябва да отговарят 
на следните изисквания:
а) максимален размер на зърната – не по-
голям от 56 mm;
б) коефициент на разнозърност – не по-ма­
лък от 10;
в) стойност на показателя за носимоспособ­
ност (СВRmin) – не по-малка от 30 %;
г) съдържание на хлориди – не повече от 8 %;
д) съдържание на сулфати – не повече от 4 %;
е) индекс на пластичност (Ip) – не по-голям 
от 6 %.
5. Укрепването на откосите се извършва по 
индивидуален проект, одобрен от възложителя. 
Основните начини за укрепване на пътните 
откоси може да се прилагат самостоятелно или 
комбинирано в зависимост от конкретните ус­
ловия на обекта, както следва:
а) укрепване с готови стоманобетонни еле­
менти;
б) биологично укрепване чрез затревяване 
или засаждане на храсти и дървесни видове;
в) укрепване на скални откоси със стоманени 
мрежи;
г) укрепване с геотекстилни продукти (гео­
мрежи, тъкани и нетъкани силно заздравени 
геотекстилни материали);
д) укрепване чрез фашини, габиони и др.
5.1. Укрепването на откосите със стоманобе­
тонни елементи се прилага при лесноразмиваеми 
песъчливи или глинести почви и при глинести 
почви, склонни към пълзене или пластично 
изтичане, при наклон на откоса от 1:1 до 1:3. 
Стоманобетонните елементи се изпълняват от 
бетон съгласно БДС Е���������������������
N��������������������
 206-1, а ����������
армировка­
та – от стомана клас В 235/АІ съгласно БДС 
4758 „Стомана горещовалцувана за армиране на 
стоманобетонни конструкции“.
5.2. Биологичното укрепване на откоси се оп­
ределя в зависимост от вида на откоса (насипен 
или изкопен), височината и наклона му, вида на